12 Die Uiilorsuclmiig im Hause. 



tion keine nachweisbare Veränderung des Volumens zur Folge, verhinderte 

 aber in sehr erfolgreicher Weise das Eindringen des Wassers. Die Probe 

 ergab, dass bei der Xylometrirung dieser Stücke noch weniger Wasser ver- 

 loren ging, als bei der Messung der ganz frischen Holzstücke. 



Nachdem ich vorstehend die Methoden der Volumbestimmung dargestellt 

 habe, gehe ich zur Besprechung des Untersuchungsganges über. Die Volum- 

 bestimmung des Frischzustandes erfolgte sogleich am Tage nach der Gewinnung 

 der Stücke. Sodann fand das Trocknen der Objecte etwa acht Wochen hin- 

 durch an einem, dem fortwährenden Luftzuge und der directen Insolation 

 ausgesetzten Orte, nämlich am offenen Fenster eines Glashauses statt In deu 

 letzten Wochen zeigten auch die gi-össeren Holzstücke kaum mehr eine Ge- 

 wichtsabnahme, dagegen eine Abhängigkeit von dem Feuchtigkeitszustande der 

 Lutt, die in mir die Uebei-zeugung rcilte, dass die Ermittelung des lufttrockenen 

 Zustandes bei kleineren Holzstücken gar keinen wissenschaftlichen Werth be- 

 sitzt. Es ist bekannt, dass grössere Holzstücke, zumal solche, die mit Rinde 

 versehen sind, oft erst nach mehreren Jahren den sogenannten Lufttrocken- 

 zustand erreichen, d. h. einen Feuchtigkeitsgehalt zeigen, welcher dem mittleren 

 Feuchtigkeitszustande der umgebenden Luftschichten der beti-effenden LocaUtät 

 entsjjricht. Es stellt si.:h ein ziemlich constantes GewicJit ein, da die Schwan- 

 kungen im Wassergehalte der äusseren Holzschichten gegenüber dem Gesammt- 

 gewchte nicht so sehr in die Wagschale fallen. Bei kleineren Stücken mit 

 relativ grosser Oberfläche wirkt der schwankende Wassergehalt der äusseren 

 Holzschichten so störend auf das Gesammtgewicht der Stücke, dass eine wissen- 

 schafthche Verwerthung des sogenannten Lufttrockenzustandes dadurch ver- 

 eitelt wird. 



Nachdem die Versuchsstücke nahezu lufttrocken waren, wurden sie in 

 Trockenkästen *) gebracht, in denen sie etwa 4 X 24 Stunden einer constanten 

 Hitze von 105 — 110" Celsius ausgesetzt wm-den. Ich habe mich vielfach über- 

 zeugt, dass ein irgend beachtenswerther Wasserverlust durch längeres Trocknen 

 nicht mehr herbeigeführt wird. Von Wichtigkeit erschien es mir aber, zu 

 ermitteln, ob nicht etwa die Grösse der Holzstückc ein Hinderniss des voll- 

 ständigen Austrocknens bilden möchte. Um dies festzustellen, wählte ich zwei 

 Fichtenholzstücke aus, von denen a im lufttrockenen Zustande 59.66 gr, 

 h 77.26 gr wogen. 



*) Ich liabe für solclie Zwecke eiueu eiserueu Trockeukasteu vüu 0.5 m Höhe, 0..5 m 

 Tiefe und 1 m Breite aufertigen fassen, der durch sechs Gasflammen sehr gut auf eine 

 constante Temperatur von 110" Cels. erhalten werden kann, wenn Fenster und Thüreu 

 des Laboratoriums geschlossen und dadurch eine Temperatur der Laboratoriumsluft von 

 35 "/o Cels. erzielt wurde. Daneben benutzte icli noch einen kleineren Trockeukasten, der 

 durch zwei Flammen heizbar war. 



